470 Verwendung des Wasserglases in der Bautechnik. 



die Farben von der Wasserglaslösung trennen. Das Wasser 

 glas hatte folgende Zusammensetzung: 



Kieselsäure 49,21 



Kali 37,10 1 an Kieselsäure 



Natron 8,70/ gebunden 



Schwefelsaures Kali 

 und Chlornatrium 4,99 



100,00. 

 Nach Abzug des schwefelsauren Kalis und des Chlorna- 

 triums berechnet sich für dieses Wasserglas folgende procen- 

 tische Zusammensetzung: 



Kieselsäure 51,79 

 Kali 39,05 



Natron 9,16 



100,00. 

 Ein Wasserglas von dieser Zusammensetzung kann er- 

 halten werden durch Zusammenschmelzen von 



4 Gewichtsth. Quarzsand 



4 „ Pottasche 



1 „ Soda, 



oder auch durch xA^uflösen von Infusorienerde in natronhaltiger 

 Kalilauge von entsprechendem Grehalte. — Wenn man die 

 Zusammensetzung beider Wasserglassorten vergleicht, so be- 

 merkt man, dass das Wasserglas, womit die Farben bereits 

 angerührt sind, weniger Kieselsäure und mehr Alkali enthält, 

 als dasjenige, welches zam Verdünnen der Farben verwen- 

 det wird. Feichtlinger glaubt, dass dies absichtlich so ist, 

 und zwar aus dem Grunde, damit das den Farben zugesetzte 

 Wasserglas nicht so rasch durch die Einwirkung der Kohlen- 

 säure der Luft zersetzt, und daraus Kieselsäure gallertartig 

 abgeschieden wird. Es ist übrigens in jedem Falle nothwen- 

 dig, die Luft von den mit Wasserglaslösung angemachten 

 Farben völlig abzuhalten, wenn man dieselben aufbewahren 

 will. Die Farben, welche in dem eben erwähnten Falle 

 Verwendung fanden, waren Weiss, Hellgelb, ßothbraun. Dun- 

 kelbraun und Schwarz. 



Durch Vermischen derselben wurden noch weitere Nuan- 

 cen erhalten. Die Zusammensetzung dieser Farben, nach 

 völliger Entfernung des Wasserglases durch Auswaschen, war : 



Weisse Farbe. 



I. n. 



Zinkoxyd 35,78 27,19 



Schwerspath 64,22 72,81. 



